DES SOLIDES AUX BASSES TEMPÉRATURES. 271 



Ce tableau montre nettement l'influence de la tem- 

 pérature. A 100° et surtout à 50°, le décrément varie 

 peu quand la période croît et la variation n'a pas un 

 sens déterminé, tandis qu'aux températures basses 

 — 80°, — 1 96°, dans les mêmes circonstances il accuse 

 une diminution considérable. Le produit AT croît avec 

 la période pour toutes les températures, mais cette 

 croissance est considérable à 50° et à 100° et devient 

 plus petite aux températures basses. La théorie de 

 M. Voigt semblerait donc s'appliquer mieux à un état 

 solide plus parfait. 



Si nos expériences ne nous permettent pas de décider 

 actuellement la question de l'influence des dimensions 

 ou celle de la période, elles nous montrent cependant 

 que la résolution de cette question est liée à la tempé- 

 rature des expériences. Pour un même métal, telle ou 

 telle relation peut être vérifiée à une température et 

 peut être en défaut à une autre température ; et pour 

 divers métaux cette relation pourrait être vérifiée 

 pour chacun d'eux à des températures différentes. 



Pour achever cette étude sur les tils d'or, il nous 

 reste à parler de {'influence de l'amplitude. 



Pour tous les fils et pour toutes les températures, on 

 a trouvé un décrément qui variait avec l'amplitude 1 . 

 La loi de cette variation est linéaire et s'exprime à 

 l'aide de la formule (2). Le coefficient angulaire de 

 cette formule n'était pas constant et dépendait de la 

 température. 



L'influence de l'amplitude paraît la plus grande à 



1 Dans les expériences définitives, les amplitudes variaient 

 entre 30' et 2°. 



